N. F. I. Nr. i8 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



215 



folgt; dns Maximum ist ein Gelialt von 0,9 % Kohlen- 

 stoff (ebenso wie beim Perlit). 



Kohlenstoffarme Arten bestehen daher aus Ferrit und 

 Martensit und enthalten von ersterem um so weniger, je 

 liölier die Abschreckungstemperatur ist; für jeden Kohlen- 

 stoffgehalt unter 0,9 "/„ existiert daher eine Abschreckungs- 

 temperatur, die nur Martensit ergiebt: 

 z. B.: C = 0,12 "/„ : ca. 900«; C = 0,5*7,,: ca. 700" etc. , 



Aller Martensit ist jedocli nur oberhalb einer bestimmten 

 Temperatur (ca. 680") beständig ; unterhalb derselben zer- 

 fällt er spontan zu Perlit resp. zu Perlit und Ferrit. Diese 

 Temperatur ist gerade die, oberhalb deren die Abschreckung 

 erfolgen muss, um wirkliche Härtung herbeizuführen; für 

 den gehärteten Zustand ist daher Martensit charakteristisch ; 

 Anlassen, das die Härte vermindert, führt auch zu einer 

 teilvveisen Zersetzung des Martensits zu Perlit, sodass man 

 direkt sagen kann: 



Stahl wird gehärtet dadurch, dass er Martensit ent- 

 hält, wobei jedoch zu fragen bleibt, wie der Martensit 

 wirkt, der ja selbst durchaus keine bedeutende Härte zeigt. 

 Doch ist die Theorie der Härtung überhaupt noch nicht 

 ganz sicher festgestellt. — 



Die vier genannten Stoffe sind zwar die wichtigsten, 

 doch nicht die einzigen bekannten. Bei sehr heftigem Ab- 

 schrecken kohlenstoffreichen Stahles tritt an Stelle von 

 Cementit und Martensit der Stoff Austenit, von dem man 

 allerdings zur Zeit nicht viel mehr weiss als die Existenz; 

 bringt man ihn plötzlich von gewöhnlicher Temperatur 

 auf die der flüssigen Luft, so verändert er sich weiter. 



Unter Umständen tritt — namentlich in kohlenstoff- 

 reichen Legierungen — neben oder an Stelle von Cementit 

 freier Kohlenstoff in der Form von Graphit; ferner findet 

 man als ausserwesentliche, aber durchaus nicht unwesent- 

 liche Bestandteile Kisenoxyd, Schlacke (namentlich im 

 Schweisseisen) und auch Blasen und sonstige Hohlräume, 

 die alle auf das technische Verhalten und den Wert des 

 Eisens von grösstem Einfluss sein können. 



Figur 1—4 mögen eine Anschauung geben von der 

 Mannigfaltigkeit der Metallstrukturen. Sie wurden alle bei 

 750-facher linearer Vergrösserung erhalten. 



Nr. I ist mit einer zehnprozentigen Lösung von 

 Kupferammoniumchlorid, Nr. 2—4 mit einprozentiger alko- 

 holischer Salzsäurelösung schwach geätzt. 



sind sie vom Würfel abzuleiten und beweisen dahei- 

 das Eisen regulär (Würfel, Oktaeder) krystallisiert. 



Schmiedeeisen. 



Durch Ausglühen und langsames Abkühlen sind die 

 Ferritkörner ziemlich gross erhalten; die zahlreichen kleinen 

 regelmässigen Vertiefungen auf ihnen sind sogen. Aetz- 

 figuren, wie sie bei krystallisierten Mineralien etc. schon 

 längst bekannt sind. Sie entstehen unter dem Einfluss 

 von Lösungsmitteln nur bei krystallisierten Körpern, sind 

 also ein Beweis für stattgehabte Krystallisation ; da sie je 

 nach dem Krystallsystem verschieden sind, kann man nach 

 ihnen allein schon dasselbe bestimmen. Beim Ferrit z. B. 



Fig. 



langsam gekühlter Werkzeugstahl 

 Kohlenstoff. 



Von der Grundmasse, die aus sehr feinkörnigem Perlit 

 besteht , hebt sich der hier stäbchenförmig angeordnete 

 Cementit hell ab. Die eigentümliche F"orm lässt darauf 

 schliessen, dass der Stahl hauptsächlich in einer Richtung 

 und bei ziemlich hoher Temperatur bearbeitet, z. B. ge- 

 walzt und dann etwas geschmiedet wurde. 



Fig. 3. Derselbe Stahl wie bei Fig. 2, aber gehärtet. 



Man sieht deutlich die oben geschilderte Struktur des 

 Martensites, zwischen dessen Nadeln etwas Cementit lagert. 



Die Grundmasse ist Perlit, dessen Bestandteile (heller 

 Cementit und dunkeler Ferrit) deutlich geschieden sind. 

 Die grösseren darin eingebetteten, dunkeln Körper sind 

 Graphitnadeln. Bei stärkerer Vergrösserung erweisen sie 

 sich als aus feinen, (juerstehenden Kryställchen zusammen- 

 gesetzt ; daher ihre unregelmässige Form und Begrenzung. 



